133 
öfvergår till Kalkspat, så synes det äfven finnas en, då dessa 
båda kristaller blifva identiska i optiskt hänseende; hvilket san¬ 
nolikt. inträffar, då de tvenne af Arragonitens planer, hvilka 
vid vanlig temperatur bilda en vinkel af 11 6° 11',7 med hvar¬ 
andra, utgöra sidor i ett sexsidigt prisma. Utur Rudbergs ob¬ 
servationer erhålles för linien F i Frauenhoferska spectrum, när 
ljusets hastighet i luft antages till enhet: 
Polarisalionsplanct gör rät vinkel med riktningen af 
Ja Jb Jc 
a b c 
Ljusets hast. i Arragonit .... 0,65156 0.59151 0,58980 
Förändring motsv. 100°. .... +63,1 +73,6 +82,0 
Extraord. strålen. Ordin, strålen. 
Ljusets hast. i Kalkspat .... 0,67066 0,59938 
Förändring motsv. 100°. .... —56,7 0+ 
Man ser sålunda, att de båda mindre hastigheterna, mot¬ 
svarande tvenne af Arragonitens elasticitetsaxlar, närma sig 
hvarandra i storlek på samma gång de äfven mer och mer 
närma sig till den ordinära strålens hastighet hos Kalkspat, 
och att vidare hastigheten hos Kalkspatens extraordinära stråle 
minskas på samma gång den motsvarande strålen hos Arrago- 
niten tilltager i hastighet; hvilket allt bekräftar det redan 
anförda. 
För öfrigt kan man genom att jemföra Kalkspatens och 
Arragonitens utvidgning med förändringarne i dessa kristallers 
brytnings-koefficienter finna, att något enkelt förhållande icke 
eger rum dem emellan, och, i allmänhet, att dessa förändringar 
icke bero endast af kristallens utvidgning i vibrationsriktningen. 
Utgår man ifrån den Fresnelska åsigten af polarisationsplanet, 
så följer äfven, att den kubiska utvidgningen har en motsatt 
inverkan på brytningsförmågan mot den som den lineära i vi¬ 
brationsriktningen utöfvar. Också om man komprimerar en glas¬ 
cylinder längs dess axel, erhåller densamma, som bekant är 
egenskaperna af en optiskt negativ kristall under det att, enligt 
Öfvers. af Kongl. Vet.-Åkad. Förh. Arg. 10. N:o 6. ^ 
